平成8年廣 研究報告 大分県連集科学技術センタ川

着色竹材の溶出試験
阿部 優
別府産業工芸試験所

Tes七 of Elusion oぎColo㌻ingÅgerlも 0王1Ba呈地00閲a七erial
も雪asaru ÅBE
BeppuIndustrialArt Research Division

着色方法はぅ 染料での煮沸染色と塗料による着色でタ

1．はじめに煮沸染色では塩基性染料や分散染料が使われている．こ県内ではプ 花籠などの編綿製品や業務用∃の竹器類，箸，スプーンなど多くの種類の竹製品が生産されている．製の方法で処理されている製品は，花籠や盛籠等の編縫製品の中には，用途や種類により染色，塗装等の方法で着品が多く，製品の形態や加工方法の違いにより完成品で色した製品も作られている．編粗製晶の花籠や盛籠，業染色するものと材料の段階で染色するものがある．塗料

務用の器類は塩基性隠軋 分散染料での煮沸染色，箸やで処理された製品は，箸やスプーン，ホークなどの竹材スプーン，ホ｝クなどは塗料で着色した製品が多い。

を切削。研削加工した製品が主であるが，おしぼり入れやコースターなどの安価な編粗製品にはこの方法で処理

着色製品は用途や使用方法によっては9 食品衛生法でされたものもあった．

着色剤の使用基準や製造基準が規定されている．
しかし，これらの着色製品に着色剤の溶出が原因のト3．ト3着色後の処理方法と使用塗料ラブルが発生していることも事実である．ニれは，着色着色後の処理方法はゃ 染色処理したものと塗料による処理後の塗装処理が不十分なために生じるものである。

着色をしたものでは異なっていた（Table 2）．これはそ

そこで，業界で行われている処理方法に検討を加え，安れぞれの処理方法で処理された製品の種類や用途が適う全性の高い着色製品の処理技術を確立するために実施しためである。

た。

Tablel着色製品の種類
着色方∴ ミ∫l−・：1∴芸者色製品の実態を把握するために，現在地場の業界で主な製品

染 色 花籠，盛徳，バッグテ 料理用の穂，竹器類多 曾車生産されている着色製品の種類と使用している着色剤の音フォーク類 など

種類，着色後の処理方法等について調査した。

鼠旦盛籠，料理用の暑楓箸，フォークなど

調査結果をもとに，業界での手法で作製した試験片や製品サンプルで確認のために食品衛生法に基づく，過マンガン酸カルウム消費量の溶出試験を行った。
Table2着色後の処理と製品確認試験で得た結果を踏まえ芦 煮沸染色した編組製品等の合成樹脂塗装の改良点を検討した．

i処理方法璽 塗料等の種類

スル

主 な 製 品花鞄，料理裾線憫類

浸演慧ご

3怒 結果と考察≡料理用の籠，竹器，箸，フ汁ク哲 多 合成樹脂塗料

3．1既存の着色製品の拭蚕

塗 装弓 合成樹脂塗料 盛徳，料理用の器類∴箸，スプーン類

業界で生産されている着色製品の種類と，その製作工

漆程や処理方法，使用材料などを調査した。

u 2花穐．瑞穂

3 仁1書色製品の車重精着色処理を施した製品は，花能や盛籠などの隔絶製品が多かった。また箪 竹器類や箸などには着色して青竹風煮沸染色した編粗製晶は，製品の確類によって処理方に仕上げたものもあった。調査結果をTable 琶に示す．

法が大きく適っており，花籠などの高級品は拭き漆仕上

3．ト2着色剤の亭雲類とその使馬方法−14j −

平成8年廣 研究軸告 大分県産業科学技術センター
げをするが，普及品や安価な製品は染色後にスチレンア

プルの竹箸は，製品によって多少の違いは見られるが概クリル共重合樹脂で浸演処理した後，カシュー塗料やポね良好であった．

リウレタン樹脂塗料で処理したものが多い。また，塗料

Table3溶出試験結果で着色した箸や竹器，スプーンなどの製品は，ポリウレタン樹脂塗料やエポキシ樹脂塗料で塗装している．
3．2 確認紙験

スチレンアクリル

ポリ ウ レ タ ン

共重合樹脂

樹 脂 塗 料製品サンプル

処理方法 希釈4倍 希釈8借 浸演1回 浸演2回 合成樹脂塗装

調査結果をもとに，製品が食品衛生法に定める器具及結 果 溶出少量 溶出多量 溶出少量 溶出少量 溶出微量

び容器包装の製造基準に該当すると思われる製品の製造工程にそって作製した試験片と製品サンプルについて，安全性の確認のための溶出試験を行った。試験は食品衛生法の食品，添加物等の規格基準で定められている合成樹脂製の器具又は容器包装の規格試験に準じて行った．

3，3 処理方法の検討

なお，煮沸染色後拭き漆仕上げをする処矧こついては，溶出試験の結果，染色処理した頼経製品の溶出防止処

その製品の多くが花籠であることと漆塗装した製品は試理方法として行われている，ポリウレタン樹脂塗料やスチレンアクリル共重合樹脂による浸潰処理では期待した験方法が異なるので今回は除外した．
3．2．1試験片の作製結果を得ることが出来なっかた．これは，ポリウレタン試験片での溶出試験は，隔絶製品等の製品サンプルを樹脂塗料，スチレンアクリル共重合樹脂ともに，浸演処試験することが困難な製品について行い，試験片はその理の際に着色剤が浸憤液に溶出したことが原因と考えら製作工程に添って作製した．試験片の作製はラ マダケのれる。このことは浸演後の浸演液の変色で確認できた．

晒し竹を使用し，寸法は幅10m町長さ50［lm，厚さ3氾mとしかし，編綿製品を合成樹脂塗料で塗装する方法としてした。着色処理は塩基性染料で煮沸染色した後，流水では，製品の形態や製作工程などから製品完成後の浸潰処20分間水洗し放置乾燥した．着色後の処理として9 ポ

理が最適の方法と考えられる．したがって，煮沸染色しリウレタン樹脂塗料で浸潰処理したものと9 スチレンアた製品を浸清塗装する際は，染色後の水洗方法や水洗時クリル共重合樹脂で浸演処理をした2種類を作製した．

間等の改善とともに，染色後の色止め処理を行った後，また，ポリウレタン樹脂塗料の浸演回数は1回と2回の浸演処理する必要がある．しかし，現在のところ色止め2種類。スチレンアクリル共重合樹脂は原液を4倍9 8の技術は確立されておらず今後の課題である。

倍に希釈したもので2回の浸演処理をした．室内で放置塗料で着色処理した製品については，合成樹脂塗装の乾燥後，1ケ月間養生して試料とした．

技術が確立できてお、り，製品により使用する塗料の種類

3．2．2 製品サンプルや塗装方法を選択して9 確実な塗装をすれば溶出は防止

製品サンプルは9 着色処理が塗料でなされ，かつ，完出来る．

成品の形状が変化することなく溶出試験が可能なものと
4． まとめして官 竹箸を選定した．選定した製品は部分的に加飾のために着色を施し，その後全体をエポキシ樹脂塗料で塗着色竹凝の合成樹脂塗料による処理方法について検討した。その結果以下のことが明らかになった。

装したものを採用した。
3．2．3 溶出試験（a）塩基性染料等で煮沸染色した編縫製品は戸 合成樹脂

食品衛生法では合成樹脂製の容器に関する溶出試駿は塗料などでの浸滴塗装では染料の溶出を防止することは重金属，過マンガン酸カリウム消費量，蒸発残留物など非常に困難である．

数項目あるがナ 今回は着色後の合成樹朋塗装の完成度を（b）編粗製品を浸演塗装で溶出防止処理するた捌こは，確認するための試験であるので，過マンガン酸カリウム浸演塗装の前処理としての色止め技術の確立が必要であ消費量のみの試験を行った。

る．

試験結果はT畠b璽◎3に示すように，ポリウレタン樹脂塗（c）竹箸などの塗料で着色処理した製品は，従来の処理料で浸演処理したものは9 浸演回数で若干の差はあるが方法で溶出防止が可能と思われる。

着色剤の溶出を防止できなかった．スチレンアクリル共（d）皮膜の耐水白色性や耐水接着憾が優れているとして重合樹脂で浸演処理したものも同様の結果となった。な

業界で多用されているスチレンアクリル共重合樹脂も，お，スチレンアクリル共重合樹脂で処理したものは，希溶出防止のための処理には効果が薄い，釈量による溶出畳の遠いが顕著にあらわれた．製品サン−142−